gサンプル瓶に量りとった。g加え、スターラーで撹拌して、これを内相である有機溶媒溶液(S)として用いた。この有機溶媒溶液(S)の粘度は140mPa・sであった。これを外相である水溶液(W)として用いた。この水溶液(W)の粘度は1.6mPa・sであった。5)二重管マイクロノズル装置(図1参照、内相のマイクロ流路の幅(内管径)は130μm、外相のマイクロ流路の幅(外管径)は200μm)において、上記の有機溶媒相(S)を外相として、水溶液(W)を内相としてそれぞれシリンジポンプで送流し、得られるジェットおよびファイバーを観察した。下記A~Cに示す3通りの組みあわせで、外相および内相の流速を変化させた。それぞれの場合に得られたナノ繊維のSEM写真を図2~4に示す。nmほどの径を有するものであった。